( 5io ) 



de Vanorthite, en substituant, dans le mélanefe précédent, la chaux à la 

 potasse. Les proportions employées furent : 43 parties de silice, 20 de 

 chaux et 60 de fluorure d'aluminium ('). Le produit eut à peu près le 

 même aspect que le précédent; vitreux en masse, il avait encore un reflet 

 très chatoyant sur les cassures, et la ressemblance intime se poursuit dans 

 la constitution microscopique. Dans les lames minces, on observe encore 

 ici, en effet, les aiguilles de sillimanite associées aux lamelles de tridymite 

 dans une gangue vitreuse générale. 



» Comme on voit, il semble que la matière alcaline ou alcalino-terreuse, 

 potasse ou chaux, n'intervienne pas dans la production des éléments cris- 

 tallisés, et cependant son rôle est certainement des plus actifs. Il est 

 légitime de rattacher la séparation de la tridymite à une sorte de contre- 

 coup de sa présence; car tout le monde sait que H. Sainte-Claire Deville, 

 en soumettant à une haute température un mélange de silice et de fluorure 

 d'aluminium, a obtenu exclusivement la sillimanite, ou un composé voi- 

 sin, sans trace de quartz. 



» A cet égard, il est important d'ajouter que le résultat de l'expérience 

 est tout autre, si, sans rien changer au mode opératoire, on fait intervenir 

 à la fois la potasse et la chaux. Un mélange de 26 parties de silice calcinée, 

 de 12 de chaux, de 2 de potasse et de 20 de fluorure d'aluminium, m'a 

 donné une matière éminemment cristalline, où abondent, en lames minces, 

 les formes caractéristiques du feldspath labrador. Ces cristaux, observés 

 dans le sens de l'allongement, donnent avec précision l'angle de 3o° pour 

 l'extinction maxima. Beaucoup sont maclés suivant la loi de l'albite, et les 

 plus grands renferment souvent des inclusions sphéroïdales. Parmi ces 

 derniers, il en est qui affectent la disposition en trémies et comprennent 

 des vides polyédriques, de la catégorie des cristaux négatifs. Le verre in- 

 terposé renferme des fdaments qui se rattachent peut-être à la série de 

 la sillimanite. 



)) On peut, dans des tentatives du genre de celles qui nous occupent, 

 faire intervenir le fluor autrement qu'à l'état de fluorure d'aluminium in- 

 timement mélangé aux éléments du minéral à reproduire. J'ai vu des cris- 

 tallisations très nettes avoir lieu comme conséquence de la fusion de ces 

 éléments au sein d'une brasque de cryolithc. En voici, entre autres, deux 

 exemples concernant la néphéline et la leucile. 



» Pour la néphéline, j'ai fait fondre dans un creusel brasqué de cryolilhe, un mé- 



(') C'est le (Icjuble de la ([uantilé lliéoi'i(|ue. 



